SES VARIATIONS AVEC LA TEMPERATURE 541 



thermique est faible et la vitesse de réaction est en outre très 

 lente. L'étude de ces deux cas extrêmes ne peut être qu'ins- 

 tructive. Elle comporte un vaste champ de recherches, dont 

 quelques points seulement ont été abordés jusqu'ici. 



Désireux de nous affranchir autant que possible de la com- 

 plication qu'entraînent les déformations permanentes, nous 

 avons résolu de limiter notre ambition et de n' ex2)érimenter que 

 sur de j^etites déformations. Nous évitions ainsi, dans la mesure du 

 possible, les altérations plus ou moins profondes de structure 

 qui résultent de grandes déformations antérieures \ Mais cette 

 diminution de l'amplitude des déformations ne doit cependant 

 pas être poussée au point de compromettre la précision des 

 mesures. 



Fa\ second lieu, nous avons eu la préoccupation constante 

 d'expérimenter toujours sur des fils neufs, c'est-à-dire n'ayant 

 pas subi de déformations mécaniques appréciables entre l'épo- 

 que (lu recuit et celle de l'expérience. 



Les fils métalliques tels qu'ils sortent de la filière, ne peu- 

 vent être utilisés directement pour des essais. Le passage à la 

 filière, comme toute déformation permanente, modifie la struc- 

 ture du métal particulièrement dans les couches périphériques. 

 Or la déformation de torsion intéresse, comme on sait, plus 

 particulièrement ces couches. Il est donc essentiel de rendre au 

 métal non pas une structure isotrope, mais plus d'homogénéité 

 dans la structure quasi isotrope. 



Pour cela, le seul moyen dont nous disposons paraît être un 

 recuit prolongé à une température élevée ; il convient en outre 

 d'éviter l'oxydation en effectuant cette opération dans le vide. 

 C'est ce que nous avons fait. 



Dans le but d'assurer l'équilibre initial, nous avons pris la 



^ Nos fils d'expérience avaient généralement une longueur de 17 à 

 39 centimètres et des diamètres compris entre 0""",1 et 0*"'",8 : les 

 déformations angulaires maxima atteignaient à peine 2° à S''; on pou- 

 vait dans ce cas, par une extrapolation oiïrant quelque garantie d'exac- 

 titude, déduire la valeur du décrément logarithmique pour des défor- 

 mations infiniment petites. Cette réduction n'a pas été faite pour les 

 expériences à haute température, effectuées d'ailleurs sur les fils les 

 plus fins. 



